سختی عناصر (صفحه اطلاعات)

| شماره | نماد | نام | سختی موس | سختی ویکرز (GPa) | سختی برینل (GPa) | سختی برینل (GPa) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Li | لیتیم | ۰٫۶ |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Be | بریلیم | ۵٫۵ | ۱٫۶۷ | ۰٫۶ |  |  |  |  |  |
| 5 | B | بور | ۹٫۵ | ۴۹ |  |  |  |  |  |  |
| 6 | C | کربن، گرافیت | ۱٫۵ |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | C | کربن، الماس | ۱۰٫۰ | ۱۱۵ |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Na | سدیم | ۰٫۵ |  | ۰٫۰۰۰۶۹ |  |  |  |  |  |
| 12 | Mg | منیزیم | 2.5 |  | 0.26 | 0.044 (ریخته‌گری شده) |  |  |  |  |
| 13 | Al | آلومینیم | ۳ | ۰٫۱۶۷ | ۰٫۲۴۵ | ۰٫۱۸۴ (پس از عملیات حرارتی) |  |  |  |  |
| 14 | Si | سیلیسیم | ۶٫۵ |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | S | گوگرد | ۲٫۰ |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | K | پتاسیم | ۰٫۴ |  | ۰٫۰۰۰۳۶۳ |  |  |  |  |  |
| 20 | Ca | کلسیم | ۱٫۵ |  | ۰٫۱۶۷ | ۰٫۴۱۶ |  |  |  |  |
| 21 | Sc | اسکاندیم |  |  | ۰٫۷۵ |  |  |  |  |  |
| 22 | Ti | تیتانیم | ۶٫۰ | ۰٫۹۷ | ۰٫۷۱۶ | ۱٫۰۲۸ (پس از عملیات حرارتی) |  |  |  |  |
| 23 | V | وانادیم | ۷٫۰ | ۰٫۶۲۸ | ۰٫۶۲۸ | ۰٫۷۴۲ (پس از عملیات حرارتی) |  |  |  |  |
| 24 | Cr | کروم | ۸٫۵ | ۱٫۰۶ | ۱٫۱۲۰ | ۰٫۶۸۸ (پس از عملیات حرارتی) |  |  |  |  |
| 25 | Mn | منگنز | ۶٫۰ |  | ۰٫۱۹۶ |  |  |  |  |  |
| 26 | Fe | آهن | ۴٫۰ | ۰٫۶۰۸ | ۰٫۴۹ |  |  |  |  |  |
| 27 | Co | کبالت | ۵٫۰ | ۱٫۰۴۳ | ۰٫۷ | ۱٫۲۹۱ (پس از عملیات حرارتی) |  |  |  |  |
| 28 | Ni | نیکل | ۴٫۰ | ۰٫۶۳۸ | ۰٫۷ | ۰٫۹–۱٫۲۰ (پس از عملیات حرارتی) |  |  |  |  |
| 29 | Cu | مس | ۳٫۰ | ۰٫۳۶۹ | ۰٫۸۷۴ | ۰٫۵۲ (نورد شده) |  |  |  |  |
| 30 | Zn | روی | ۲٫۵ |  | ۰٫۴۱۲ | ۰٫۴۸–۰٫۵۲ (ریخته‌گری شده) |  |  |  |  |
| 31 | Ga | گالیم | ۱٫۵ |  | ۰٫۰۶ |  |  |  |  |  |
| 32 | Ge | ژرمانیم | ۶٫۰ |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | As | آرسنیک | ۳٫۵ |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Se | سلنیم | ۲٫۰ |  | ۰٫۷۳۶ |  |  |  |  |  |
| 37 | Rb | روبیدیم | ۰٫۳ |  | ۰٫۰۰۰۲۱۶ |  |  |  |  |  |
| 38 | Sr | استرانسیم | ۱٫۵ |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Y | ایتریم |  |  | ۰٫۵۸۹ |  |  |  |  |  |
| 40 | Zr | زیرکونیم | ۵٫۰ | ۰٫۹۰۳ | ۰٫۶۵۰ | ۰٫۳۳۳ |  |  |  |  |
| 41 | Nb | نیوبیم | ۶٫۰ | ۱٫۳۲ | ۰٫۷۳۶ | ۰٫۷۳۵ (پس از عملیات حرارتی) |  |  |  |  |
| 42 | Mo | مولیبدن | ۵٫۵ | ۱٫۵۳ | ۱٫۵ | ۱٫۳۴ (ریخته‌گری شده) |  |  |  |  |
| 44 | Ru | روتنیم | ۶٫۵ |  | ۲٫۱۶ | ۱٫۷۹۵ (پس از عملیات حرارتی) |  |  |  |  |
| 45 | Rh | رودیم | ۶٫۰ | ۱٫۲۴۶ | ۱٫۱ | ۰٫۵۴ (پس از عملیات حرارتی) |  |  |  |  |
| 46 | Pd | پالادیم | ۵٫۰ | ۰٫۴۶۱ | ۰٫۰۳۷۳ | ۰٫۳۱ (ریخته‌گری شده) |  |  |  |  |
| 47 | Ag | نقره | ۲٫۵ | ۰٫۲۵۱ | ۰٫۰۲۴۵ | ۰٫۲۰۶ (پس از عملیات حرارتی) |  |  |  |  |
| 48 | Cd | کادمیم | ۲٫۰ |  | ۰٫۲۰۳ | ۰٫۱۹۶ |  |  |  |  |
| 49 | In | ایندیم | ۱٫۰ |  | ۰٫۰۰۸۸۳ | ۰٫۰۰۹۸ |  |  |  |  |
| 50 | Sn | قلع | ۱٫۵ |  | ۰٫۰۰۵۱ | ۰٫۲۹۲–۰٫۴۴۱ (ریخته‌گری شده) |  |  |  |  |
| 51 | Sb | آنتیموان | ۳٫۰ |  | ۰٫۲۹۴ |  |  |  |  |  |
| 52 | Te | تلوریم | ۲٫۰ |  | ۰٫۰۱۸ |  |  |  |  |  |
| 55 | Cs | سزیم | ۰٫۲ |  | ۰٫۰۰۰۱۴ |  |  |  |  |  |
| 56 | Ba | باریم | ۱٫۰ |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | La | لانتان | ۲٫۵ | ۰٫۴۹۱ | ۰٫۳۶۳ |  |  |  |  |  |
| 58 | Ce | سریم | ۲٫۵ | ۰٫۲۷ | ۰٫۴۱۲ |  |  |  |  |  |
| 59 | Pr | پرازئودیمیم |  | ۰٫۴ | ۰٫۴۸۱ |  |  |  |  |  |
| 60 | Nd | نئودیمیم |  | ۰٫۳۴۳ | ۰٫۲۶۵ |  |  |  |  |  |
| 61 | Pm | پرومتیم |  | ۰٫۶۱۷۸ |  |  |  |  |  |  |
| 62 | Sm | ساماریم |  | ۰٫۴۱۲ | ۰٫۴۴۱ |  |  |  |  |  |
| 63 | Eu | یوروپیم |  | ۰٫۱۶۷ |  |  |  |  |  |  |
| 64 | Gd | گادولینیم |  | ۰٫۵۷ |  |  |  |  |  |  |
| 65 | Tb | تربیم |  | ۰٫۸۶۳ | ۰٫۶۷۷ |  |  |  |  |  |
| 66 | Dy | دیسپروزیم |  | ۰٫۵۴ | ۰٫۵۰۰ |  |  |  |  |  |
| 67 | Ho | هولمیم |  | ۰٫۴۸۱ | ۰٫۷۴۶ |  |  |  |  |  |
| 68 | Er | اربیم |  | ۰٫۵۸۹ | ۰٫۸۱۴ |  |  |  |  |  |
| 69 | Tm | تولیم |  | ۰٫۵۲ | ۰٫۴۷۱ |  |  |  |  |  |
| 70 | Yb | ایتربیم |  | ۰٫۲۰۶ | ۰٫۳۴۳ |  |  |  |  |  |
| 71 | Lu | لوتتیم |  | ۱٫۱۶ | ۰٫۸۹۳ |  |  |  |  |  |
| 72 | Hf | هافنیم | ۵٫۵ | ۱٫۷۶ | ۱٫۷ |  |  |  |  |  |
| 73 | Ta | تانتال | ۶٫۵ | ۰٫۸۷۳ | ۰٫۸ | ۰٫۴۴۱–۱٫۲۲۴ (پس از عملیات حرارتی) |  |  |  |  |
| 74 | W | تنگستن | ۷٫۵ | ۳٫۴۳ | ۲٫۵۷ | ۱٫۹۶–۲٫۴۵ (پس از عملیات حرارتی) |  |  |  |  |
| 75 | Re | رنیوم | ۷٫۰ | ۲٫۴۵ | ۱٫۳۲ |  |  |  |  |  |
| 76 | Os | اسمیم | ۷٫۰ |  | ۳٫۹۲ | ۳٫۴۸۷ |  |  |  |  |
| 77 | Ir | ایریدیم | ۶٫۵ | ۱٫۷۶ | ۱٫۶۷ | ۲٫۱۲ |  |  |  |  |
| ۲٫۵ | ۰٫۲۱۶ | ۰٫۲۴۵ | ۰٫۱۸۹ (ریخته‌گری شده) | 78 | Pt | پلاتین | ۳٫۵ | ۰٫۵۴۹ | ۰٫۳۹۲ | ۰٫۲۹۹ (پس از عملیات حرارتی) |
| 81 | Tl | تالیم | ۱٫۰ |  | ۰٫۰۲۶۴ |  |  |  |  |  |
| 82 | Pb | سرب | ۱٫۵ |  | ۰٫۰۳۸۳ | ۰٫۰۳۷۵–۰٫۰۴۱۸ (ریخته‌گری شده) |  |  |  |  |
| 83 | Bi | بیسموت | ۲٫۵ |  | ۰٫۰۹۴۲ | ۰٫۰۷ |  |  |  |  |
| 90 | Th | توریم | ۳٫۰ | ۰٫۳۵ | ۰٫۴ |  |  |  |  |  |
| 92 | U | اورانیم | ۶٫۰ | ۱٫۹۶ | ۲٫۴ |  |  |  |  |  |